( ipo.5 ) 



» Si l'on effectue cette calcination à des températures de plus eu plus élevées, des 

 quantités croissantes de ZnO se séparent de la combinaison avec l'oxyde de chrome ; 

 mais, tant que la température n'est pas très élevée, ce dédoublement ne se fait que 

 lentement. A très haute température, on obtient des produits dont la composition se 

 rapproche de plus en plus de celle du chromite neutre ZnO,Cr 2 3 , mais sans arriver 

 à concorder exactement avec elle : ainsi, après plusieurs heures de chauffe au rouge 

 blanc, la teneur en ZnO était de 36, 3o, soit i ,60 de plus que ne le comporte la for- 

 mule ZnO,Cr 2 3 . Ces produits présentent un changement de teinte analogue à celui 

 qu'on observe dans le cas de la magnésie : du gris violacé, ils passent au vert sale 

 quand la température de la calcination atteint le rouge blanc. 



» 2° Action du bichromate de potasse sur l'oxyde de zinc. — ■ En chauffant au rouge 

 sombre un mélange d'oxyde de zinc et de bichromate, on obtient une poudre d'un 

 brun rougeâtre ayant pour composition 6ZnO, 5Cr 2 3 , quelles que soient les propor- 

 tions respectives d'oxyde et de bichromate. Voici les analyses des produits obtenus 

 en chauffant 1 équivalent de ZnO avec 0,8, 1 , 2 et 4 équivalents de bichromate. 



Calculé 

 1. 11. 111. IV. Moyenne, pour 6ZnO,5Cr'0 J . 



ZnO 38,65 39, 42 38,6; 3g, 09 38, 96 38 ,g4 



Cr 2 3 6i ,56 60,57 fi 1 . 77 60,80 61,17 61,06 



» 3° Action du chromate neutre de potasse sur le chlorure de zinc. — L'action 

 du chromate neutre sur le chlorure de zinc, au-dessous du rouge, fournit des produits 

 dont la composition dépend de la proportion des réactifs employés tant que l'un d'eux 

 n'est pas en notable excès par rapport à l'autre. Suivant que c'est le chromate ou le 

 chlorure qui domine, on obtient soit 6ZnO, 5Cr 2 3 , soit 3ZnO, aCr 2 3 ; avec des 

 proportions intermédiaires, on obtient des produits qui doivent être considérés comme 

 des mélanges des deux chromites précédents. Il en est du moins ainsi quand on effec- 

 tue cette réaction au-dessous du rouge; car, lorsqu'on fait passer le chlorure en vapeur 

 sur le chromate chauffé au rouge blanc, on obtient, comme je l'ai indiqué {Comptes 

 rendus, t. CIX), le chromite neutre en octaèdres réguliers. 



» 4° Action du bichromate de potasse sur le chlorure de zinc. — Cette action, 

 effectuée au-dessous du rouge, fournit des produits dont la teneur en oxyde de zinc 

 oscille entre 43, 4o et 36,23. On doit donc les regarder comme des mélanges de chro- 

 mite neutre avec les deux chromites basiques précédents. 



» La calcination au rouge d'un mélange de chlorure de zinc et de bichromate, indi- 

 quée, en 1877, par M. Gerber comme fournissant le chromite neutre, peut donner, en 

 effet, ce composé, mais seulement à la condition que le bichromate soit employé en 

 très notable excès (5 équivalents de bichromate pour i équivalent de chlorure). 



» Chromite neutre de cadmium. — Le cadmium présente des résultats 

 bien moins complexes que le magnésium et le zinc; il ne fournit qu'une 

 seule combinaison, le chromite neutre CdO,Cr 2 3 . 



» i° Calcination du chromate de cadmium. — Le chromate de cadmium, beau 

 coup plus stable que celui de zinc, n'éprouve aucune décomposition à 44o°; il faut le 



